ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 18 83, N:0 1. 1 1 



bar legering och då nu, som bekant^ silicium är utmärkt för 

 samma benägenhet, hvilken helt nyss varit föremål för studier 

 af SCHÜTZENBERGER och Colson'), så förefinnes mellan de 

 båda grundämnena, utom den öfverensstämmande kristallformen, 

 härutinnan ännu en anmärkningsvärd analogi. 



Förs. 3. 0,5064 gr. metall oxiderades medelst en mode- 

 rerad, torr och kolsyrefri luftström uti ett porslinsskepp, för att 

 i möjligaste mån förmildra förbränningshettan, hvarvid 0,05 7 2 

 gr. syre upptogs. Förbränningsåterstoden upphettades ihållande 

 med rykande saltsyra, i densamma förhandenvarande spår af 

 jernoxid bragtes dervid i lösning och bestämdes såsom i förs. 1. 

 Tillsatt tennchlorurlösning = 0,6 o cc, förbrukad jodlösning = 

 2,15 cc. ; förbrukad tennchlorurlösning alltså := 0,i8 cc, mot- 

 svarande 0,004 2 gr. eller 0,83 proc, jern. Upptaget syre är 

 tillräckligt, för att öfverföra jernet och derutöfver 0,40162 gr. 

 thorium i oxider och metallpreparatet består följaktligen i pro- 

 cent af: 



Thorium 



79,32 



Thorjord 



19,85 



Jern 



0,83 



100,00. 

 Metallpreparatets jernhalt är alltså genom de öfverens- 

 stämmande försöken 1 och 3 bestämd, och genom det senare, 

 som man af anförda skäl måste tilldela större bevisningsför- 

 måga än förs, 2, äfvenledes dess halt af thorjord och thorium- 

 metall. I följd af metallpreparatets framställningssätt åter äro 

 alla andra främmande inblandningar än syre och jern uteslutna 

 och fördenskull är det klart, att dess sammansättning i procent 

 låter uttrycka sig sålunda: 



Thorium 79,31 eller Thorium 96,7 6 



Thorjord 19,85 Syre 2, 4 o 



Jern 0,8 4 Jern 0,8 4 



100,00. 100,00. 



Den funna thorjordshalten motsvarar nämligen blott 2,4 o proc, syre. 



1) Comptes rendus 94, 1710 (1882). 



